356 ACADÉMIE DES SCIENCES. 
l’ébullition, dans des conditions identiques et pendant 3 heures, 300!" 
de chaque solution. Le résidu de l'attaque a été pesé directement et par 
différence, toutes les fois que la chose a été possible; il n’a pas été rapporté 
à l'unité de surface parce que la surface des fioles n’est pas soumise d’une 
manière uniforme à l’action de la chaleur, le fond étant surchauffé par rap- 
port aux parois : 
Thuringe 
Perte en milligrammes : A. PPT RCE Iéña. Krasna. Kavalier. (R). 
ie bouil. | 1% essai. Pn 3,0 2,0 D vs 6,0 5,0 10,0 
TOS ) 2° essai. 3,9 2,5 0,5 3,0 6,0 6,0 1,5 6,0 
LS sai. -3,5 25 0,9 2,5 t10 7,0 1,0 5,0 
Eau froide (une se- í 
MNE]: En néant néant 0,5 néant 1,0 oi 0:35 1,0 
HCI à 10 pour 100,., 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9 0,9 0,5 145 
NH à 50 pour 100... 10,0 6,5 8,9 4,0 12,9 8,0 5,0 6,0 
NHG N/ bOil 5,5 o 5-0 4,2 8,0 750 2,0 2.4 
LEP Na: Nia P E 27,0. 1410 rc 129,0 : 103,0 27,0: 370 
D’après ces résultats, les verres de France sont comparables aux meil- 
leurs verres d'Allemagne (Thuringe ou d'Iéna). L'étude de l'ensemble des 
résultats conduit à d’autres constatations. Elles ont été vérifiées au moyen 
d’autres méthodes : titrage à l’iodéosine de MM. Förster et Mylius et avec 
d'autres indicateurs colorés; mesure de la conductibilité, d’après la tech- 
nique de MM. Haber et Schwenke et suivant un procédé qu’il est possible 
d'appliquer, même sans eau pure. 
Attaque par l’eau au-dessus de 100°. — Les essais qui m’ont paru le mieux 
classer les verres sont ceux effectués au-dessus de 100° à l’autoclave, appa- 
reil que j'ai utilisé pour effectuer quelques séparations analytiques J mal- 
heureusement, peu de verres résistent à des températures supérieures 
à 120°, Voici les résultats obtenus avec quelques-uns des verres étudiés : : 
Attaque Thuringe 
en 
milligrammes: A. B. C, Iéna. Krasna.. Kəvalier. — (R). 
jait: 5,0 13,5 néant 4,0 16,0 20,0 8,0 25,0 
fon... Sò 42,0 9,0 9,0 72,0 74,0 3,5 . 49,0: 
o. J5 71,0 7,0 31,0 go 10o 77,0 one 
A ce point de vue, les verres de France sont donc comparables pas 
meilleurs verres d'Allemagne. Leur fabrication est presque aussi régulière 
que celle des verres de Bohème, elle est plus régulière que celle ce vers 
d'Iéna, dont le fond seul est régulier. Les verres, après avoir subi l’action 
